SUR VHIST. NATVRELLE ET LES ARTS. 44* 



d'acier. Ce melange a et^ mis dans un creufet brafqiie de poudre de 

 charbon , Si je lui ai donne une hdure dj feu dans une bonne forge. La 

 matiere a fondii , &C prefentoit une maffe Dourfoufflt^e interieurement, & 

 qui avoit d'ailletirs un grain conrinu imitant aflez le reguie de kobah. Elle 

 n'avoit rien perdu de fon poids ; & fi on en tait dilioudre dans I'acide 

 marin , il fe degage une odeur heparique , & la dilFolution prend une 

 couleur bleue qui difparoit par I'evaporation, 



§. Xllf. MoLYBDENE £T CuiVKE. J'ai bien mcle demi-gros de 

 molybdcne avec un gros de limaille de cuivre; j'ai introduit ce melange 

 dans un creufet brafque avec la poudre de charbon ; ?i le tout a ere 

 recouvertde poudre de chariion & dun autre creufet renverfe, qui fervoit 

 de couvercle , & j'ai eu rattencion de I'y lutter: alors je lui ai donne une 

 heure de feu, qui a fervi a agglutiner le melange, de maniere a en 

 former un culot qui fe trouvoic friable : j'ai pris le pard de lui joindre 

 demi-gros de molybdene , & je I'ai chauffe a la forge avec la meme 

 precaution , & j'ai obtenu un culot pefant deux gros , bien fondu & 

 ayant un grain blanchatre. 



§. XIV. Molybdene et Plomb. Un melange de 5*4 grains de 

 molybdcne & de lo8 de limaille de plomb , place dans un creufet 

 brafque avec la poudre de charbon , a recu un feu d'ane heure a la 

 meme forge. L'ayant enfuite retire du creufet, il etoit pulverulent; 

 cependant on voyoit bien qu'il y avoit eu penetration, cat la niatiere 

 etoit alors noire, brillanre & homogcne , & le tour pefoit 162 grains. 



§. XV. Molybdene et Etain, Ayant bien mcle 5-4 grains de 

 molybdene avec un gros de limaille d eain , j'ai difpufe ce melange 

 dans un creufet avec les precautions que j'ai apporrees dans les dernicres 

 experiences, & au meme degre de feu, je n'ai pas eu aucun figne de 

 fuiion : la matiere s'eft trouvee pulverulente & briliante, n'ayr.r.t point 

 perdu de fon poids. On voit done que la molybdene en s'unifi'aat ati 

 plomb & a I'etain , les rend refraflaires , tandis qu'elle fond tres-bien 

 avec le fer & ie cuivre. 



Je n'ai pu fuivre fon melange avec les autres metaux, parce que j'ai 

 eu befoin de la molybdene que j'avois , pour contmuer la fuite de mes 

 aurres experiences. 



§. XVI. Reduction des chaux de molybdene. J'ai elTaye de 

 reduire les chaux de molybdene , foit celle obtenue par la calcination ; 

 (bit celle obtenue par la voie humide a I'aide de I'acide nitreux : le flux 

 noir, le charbon & I'aikali & les autres flux falins, ont ete employes 

 fans nul fucces (l). J'ai meme dans plufieurs efTais joint un peu de chaux 



(1) L'experience fuivante m'a paru merlter wne attention panicul'ere , par le 

 B^i'fnom^ne fingulier qu'elle me prefenta. J'avois traite 150 arains de chaux de 

 jnolybdene (produits par la calcination dc 100 grains de molybde.ie) avec la poudre 



Jome XXVn, Pcut. ir, 178;. DECEMBRE. K k k 



